310 Zweiter Abschnitt. Harze. 



dass der Gummilack in naher Beziehung zu den Fetlsubstanzen stehe, 

 bestätigen. 



Nach Tschirch und Farn er hat der Stocklack folgende proeenti- 

 sche Zusammensetzung: 



Wachs (Myricyl- und Gerylalkohl frei und 

 gebunden an Melissin-, Gerotin-, Oel- 

 und Palmitinsäure) 6,0 Proc. 



Farbstoff (identisch mit Schmidt 's Laccain- 



säure) 6,5 » 



„ . , ( ätherunlösliches 65 Proc. 1 ^, „ 



Remharz . . . /4,5 » 



j atherlosliches 35 » I 



Rückstand (Sand, Ilolzstücke, Insectenhäute) 9,5 > 



Wasserverlust u. s. w 3,5 » 



100,0 



Sowohl Giunmilack als Schellack werden mit Golophonium verfälscht. 

 Schon in den Productionsländern soll eine Verfälschung des Schellacks 

 mit Terpentin und Golophonium vorgenommen werden ') ,• was aber mit 

 Rücksicht auf die Seltenheit der gemeinen (terpentinliefernden) Goniferen- 

 harze und den sonstigen Reichthum an anderen Harzen in Indien nicht 

 sehr wahrscheinlich ist. Dass aber der im Kleinhandel so häufige Schel- 

 lack mit Golophonium verfälscht wird, ist oft constatirt worden. Der 

 Nachweis geschieht gewöhnlich durch Petroläther, welcher nur 1 — 2 Proc. 

 Schellack, hingegen 90 Proc. Golophonium auflöst, oder durch wasser- 

 und alkoholfreien Aether, welcher Golophonium vollständig, hingegen von 

 Schellack nur 5 — 6 Proc. in Lösung bringt 2). 



Der Schellack dient zur Darstellung von Weingeistfirniss und Spiri- 

 tuslacken, insbesondere zu Polituren (Tischlerpolitur), ferner zur Bereitung 

 von Schmelzlacken (Siegellack u. s. w.), Kitten, sog. Marineleim, zu Filz- 

 arbeiten in der Hutfabrication und in der Appretur von Geweben (s. 

 Kick-Gintl's Techn. Wörterbuch). Neuestens wird er zur Herstellung 

 des sog. Schwimmlackes im Licht- und Steindruck angewendet (Albert, 

 Der Lichtdruck an der Hand- und Schnellpresse. 1898. p. 138] und in 

 alkoholisch -ammoniakalischer Lösung als photographischer Negativlack, 

 welcher die erwünschte Eigenschaft, in der Kälte klar aufzutrocknen, 

 besitzt. 



Der Gummilack ist in den Heimathländern seit alter Zeit bekannt. 

 Auch die Farbstoff- und Schellackcewinnung aus Gummilack ist eine 



I) Andes, Firnissfabrication. 1895. p. 118. 



i) lieber die mechanische Scheidung des Schellacks von zugesetztem Golopho- 

 nium zur quantitativen Bestimmung der Verfälschung s. Wiesner in Damm er 's 

 Lexikon der Verfälschungen. Leipzig 1887. p. 358. 



